« A partire dal valore iniziale, la diminuzione è del 0,64 per cento pel 

 primo stato normale, .del 6,49 pel secondo e del 7,20 circa pel terzo. 



« L'andamento della resistenza in relazione colla ricottura è rappresen- 

 tato dalla curva R (v. figura 2), che ha per ascisse le temperature di ri- 

 cottura e per ordinate i citati valori normali che qui raccogliamo : 



« Il valor minimo 0,9190 dell'ordinata e la corrispondente ascissa soni» 

 dedotti dalla curva tracciata approssimativamente sui quattro altri punti ; 

 ciò si può fare perchè siamo sicuri che tra 170° e 300° vi è un valor mi- 

 nimo non maggiore di 0,9235. 



« 6. La dimunizione totale della resistenza sotto al valore iniziale è di 

 8,10 per cento, e l'andamento della curva R spiega come alcuni sperimen- 

 tatori abbiano trovata la resistenza dell'argento incrudito maggiore di quella 

 del ricotto, altri minore. Infatti la curva R continuando a salire potrà rima- 

 nere al disotto pel punto iniziale o superarlo a seconda del grado e della 

 durata del riscaldamento; è quindi probabile che sia a rigettarsi il risultato 

 dei primi. In ogni caso, la reale alterazione prodotta dal ricocimento è ben 

 più profonda della apparente giacché si ha sempre una diminuzione seguita 

 da un aumento ('). 



« 7. Variazioni dell'elasticità. Esaminiamo ora le variazioni del mo- 

 dulo di torsione in rapporto al grado di ricottura. 



« Fino al primo riscaldamento a 300° si ha un continuo aumento. Un 

 primo valor normale (1,0239) si raggiunge dopo i cinque riscaldamenti ■ a 

 100°; un secondo (1,1400) dopo gli undici tra 200° e 170°; un terzo (1,2310) 

 è quasi raggiunto dopo i sei a 300°. A partire dal valore iniziale (1,00) 

 l'aumento è del 2,39 per cento pel primo stato normale, del 14,00 pel se- 

 condo e del 28,10 pel terzo. 



« Nelle sette misure, che seguono il primo riscaldamento a 300", il 

 modulo diminuisce. L'aumento massimo osservato è del 31,31 per cento, la 

 successiva diminuzione del 7,83. 



« Non deve far meraviglia che il primo riscaldamento a 300° produca 

 ancora un aumento, mentre i successivi danno una diminuzione; ciò significa 

 solo che il modulo ha un massimo per una temperatura inferiore ai 300", e 

 che, col primo elevamento a 300°, non ha ancor raggiunto lo stato normale 



Ascisse 



Ordinate 



15° 

 100 

 170 

 235* 

 300 



1,0000 



0.9936 



0,9350 



0,9190* 



0,9280 



(!) V. la nota in fine della Memoria citata. 



